Nr. 6 Sil /niifj am 20 Min/. ('. v. Ilunrr. 93 



gebracht werden, beim Weiterwachsen nie mein- zu einer an allen 

 Seiten der Oberfläche sich zeigenden correcten Ausbildung ge- 

 langen, sondern sich meistens nur durch treppenförmige neue Ansätze 

 vergrössern. Man muss sich begnügen, bei solchen Substanzen mit 

 dein Producte ihres Erstlinganschusses durch Erkalten heiss gesät- 

 tigter Lösungen, oder ihrer Bildung aus solchen, die in freiwilliger, 

 ruhiger Verdunstung einen entsprechenden Grad der Uebersättigung 

 erlangt haben. Solche Krystalle zeigen sich auch meistens sehr 

 empfindlich gegenüber von Temperaturschwankungen. Jeder Versuch 

 zur Heranbildung voluminöserer Krystalle von derlei Körpern schei- 

 tert vollends. 



Substanzen, die die gedachten Eigenschaften zeigen, gehören 

 nicht unbedingt in die Classe überhaupt undeutlich und unvollkommen 

 krystallisirender ; die in ungestörter Ruhe entstandenen Erstlingskry- 

 stalle derselben sind im Gegentheile häufig ganz untadelhaft ent- 

 wickelt. 



In die Serie solcher Verbindungen, mit deren erstem Anschüsse 

 der ganze Process einer gleichförmigen Volumszunahme endigt, ge- 

 hören meistens leichter lösliche Substanzen, welche daher schon 

 vermöge dieser Eigenschaft empfindlicher gegen Temperaturverän- 

 derungen sein müssen. Aber die leichte Löslichkeit ist absolut nicht 

 die alleinige Ursache für die angeführten Erscheinungen, sonst müssten 

 sie sich an allen leicht löslichen Körpern zeigen. 



Eine Substanz, welche vermöge der hier berührten Eigentüm- 

 lichkeiten jeden Versuch scheitern macht, im Wege des gewöhnlichen 

 Aufziehens Krystalle unter Beibehaltung einer halbweg correcten Form 

 zu erhalten, ist der Kalisalpeter. In einem ersten Anschüsse, aus den 

 Uebersättigungszustand erreichten Lösungen, sieht man ganz wohl- 

 ausgebildete Krystalle entstehen. Bei einem Versuche aber, sie weiter 

 wachsen zu lassen, unter öfterem Umwenden der Krystalle, zeigt 

 sich, dass sie fast jeden Tag eine andere Gestalt annehmen, immer 

 unförmlicher werden, indem bald die eine, bald die andere Partie 

 in der Volumszunahme voraneilt. M 



Nicht besser verhalten sich Natronsalpeter und das wasserfreie 

 hexagonale Ammonium-Cadmiumchlorid, die als Typen dessen gelten 

 können, was hier berührt wurde. 



Die ganz eigentümliche Eigenschaft, dass einzelne Partieen des 

 Krystalles die anderen in der Volumsvergrösserung bedeutend über- 

 holen, oder die Tendenz, Verzerrungen bald nach der einen, bald 

 nach der anderen Seite zu bilden, und zwar binnen kurzer Zeit an 

 ein und demselben Krystalle, so dass die Gesammtform die wunder- 

 barsten Veränderungen erleidet, ohne je zu einer vollendeteren Ge- 

 staltung gelangt zu sein, zeigt in prägnantester Weise Natriumplatin- 

 chlorid. 



Das ziemlich schwer lösliche salpetersaure Bleioxyd und Dithion- 

 saure Kali zeigen beim Versuche, sie weiter wachsen zu lassen, einen 



') Grössere, schüiiere Krystalle, namentlich bezüglich der Zuspitzungsflächen, 

 von Salpeter siebt man daher nur aus Fabriksprocessen hervorgehen. 



